Synthèse du Fee Météoeique. 19 



age à 7 "/o de nickel. J'ai encore fait l'addition d'une quantité de phos- 

 phate de fer (FeH FOJ dans l'intention de mettre à profit Tinfluence 

 bien connue du phosphore de faciliter la formation de gros grains cri- 

 stallins: l'addition était calculée pour 0,3 °/o phosphore, une teneur qui 

 est souvent observée dans les fers météoriques. L'essai a été exécuté 

 comme le précédent; le refroidissement obtenu à été encore plus lent, 

 voir la courbe 3 de la tig. 3, p. 12. 



Le laitier contenait des cristaux très bien développés de ÄL 0^. 

 L'analyse du culot obtenu a donné les chiffres suivants. 



Alliage S. 



G 0,06 0/0 



Ph 0,14 » 



m 6,7 » 



La microstructure faisait voir dans la masse principale, la ferrite 

 à nickel (kamacite). des aglomérations isolées de taenite; par consé- 

 quent la teneur de 6,7 "/o de nickel n'était pas entièrement en solution- 

 Ces particules de taenite se trouvaient près des interstices ci-devant 

 des dendrites qui étaient ici plus faciles à discerner que dans le cas 

 précédent, ce qui doit être attribué à la teneur de phosphore, quoi- 

 qu'elle soit peu considérable. On ne voit absolument pas trace d'une 

 orientation octaédrique; les indices micrographiques d'une orientation 

 cubique étaient très incertains. 



Ce qui, cependant, n'était pas incertain, c'était le mode de clivage 

 de cet alliage: la fracture présentait des cubes très bien définis (fig. 13, 

 3 diam.). On sait que selon M. Stead' et selon M. Osmond^, cette 

 espèce de fracture est caractéristique du fer a et ß: M. Stead l'a ob- 

 servée dans des masses de fer refroidies lentement, qui contenaient 

 0,75 "/o de phosphore. 



M. Osmond^ a exécuté des recherches sur des échantillons cu- 

 biques de fer pur. mais, pour les alliages fer-nickel, autant que je sache, 

 cette fracture cubique n'a pas été observée jusqu'ici. 



Les fers cubiques (hexaédritesj étant caractérisés par ce mode 

 de clivage, d'après le Météo ritenkund e de Cohen (III, 164). on a de bonnes 

 raisons d'affirmer, qu'une sijnthèse du fer météorique cubique a été réalisée. 



' .]. E. Stead. The crystalline structure uf iron and steel. The Metallographist 1 

 1898), 330. 



- F. Osmond, Sur la cristallisation du fer. Rev. de .Métallurgie 3 (1906), 653. 



